( 379 ) 

 mure, beaucoup moins soliible à froid qu'à chaud, se dépose ainsi du jour 

 au lendemain, en beaux cristaux. On doit alors retirer ceux-ci du dissol- 

 vant dans lequel ils ont pris naissance, sans quoi les variations de tempé- 

 rature qu'ils éprouvent produisent des dépôts successifs, qui altèrent la 

 transparence des faces et favorisent le développement de ces taches de stries 

 dont il sera question plus loin. 



» Ces cristaux sont très denses et fondent, snns se décomposer, à 

 2 [2°. Ce sont des prismes rhomboïd^iux obliques ('), qui présentent les 



faces/», g', p\ n'" ; la face A' qu'on rencontre dans l'hexachlorure est rem- 

 placée ici par une paire de faces m. 



Observés. Calculés. 



o / O ' 



ii'n, i33.37 



'""' 93.24 92.46 



mm sui'^' 87 . I o 87.14 



pc 153.57 



eg' li5.5o 116. 3 



pa 1 2:' . 9.5 B 



pap ''9-27 57.35 



pm 104.52 » 



Angle des axes ZX = 69° i4', 



a'.h'.c ^= 1,0191:1 :o, 533. 



face rt"'= n*. 



» Les faces les plus développées sont les faces g', mais on remarque sur 

 celles-ci deux faisceaux de stries partant du centre et divergeant de chaque 

 côté en formant deux taches blanches; les faces e' sont peu développées, 

 tniis brillantes. 



» La bissectrice obtuse positive ou peu oblique à la base 



2 H„ = r 26° pour le rouge. 



» Dispersion très forte p <^v, dispersion inclinée très prononcée. 



» M. Bodewig (*),qui a mesuré les cristaux d'a-hexachlorure, a observé 



1 



les faces p, g\ e\ a'" et h* au lieu du biseau m de l'hexabromure et a 



( ' ) Je dois ces déierminations cristallographiques à la bienveillance de M. Des Cloizeaux ; 

 qu'il me soit permis de lui en témoiguer ici tous mes remerciements. 

 (-) BonEwic, Grnt/i' 7,eitsrhriji, t. III, p. 38i. 



